H8 COSMOS. 



comme cela a IIru pour les autres bees. Les bees eiv steatite ont. 

 encore uu avaiilage constate par M. Liebig : ou regie niieux, a 

 voloiile, la hauteur de la tlaniuae, qui est en outre plus iixe, ne 

 vacille pas et peut s'etendre sur une plus large surface. 



— Le secret de M. I'abbe Pauvert pour la conversion directe 

 de toute espece de fonle en acier fondu consiste essentiellement 

 a trailer la ibute par de I'oxyde de for pre[)are comnie il suit : 

 on-eorase de la fonte cliauflee au rouge, en la fuisant passer sous 

 un laininoir ou sous un martinet; on expose la poussiere de 

 fonle obtenuoi a Taction de I'eau, soit pure, soil acidulee ou 

 albuminee. Pour operer la conversion, on met dans un creuset 

 de 30 a ^0 parlies en poids de I'oxyde ci-dessus et 100 parties de 

 lonte coiicassce; on ajoule 8 a 10 parlies du melange suivant : 

 carbonate de sonde, 4 ; carbonate sec de polasse, ^•, cendres de 

 bois, 3 ; borax, 2; oxyde de manganese, 2 ; charbon, suie ou noir 

 de fumee, de 4 a 7. Le reste de i'operation s'acheve comme k 

 I'ordinaire et dans les appareils connus; son resultat est la rd- 

 duclion complete des metaux terreux, la dispaiition des gaz azo- 

 tes; la formation au seih de I'acier de crislaux plus volumineux. 



— M. Petlenkofer, cbimiste bavarois, a constate qu'une feuille 

 de fer galvanise ou recouverte de zinc par immersion, dans un 

 baiu de zinc fondu, avail perdu, en vingt-sept ans, 0,5Zi61 gr. de 

 zinc par pied carre; la moitie environ du zinc perdu avail ete 

 entraiuee par les pluies. La perte ou destruction du metal est, on 

 le voil, excessivement petite. M. le professeur Lamont a examine 

 au microscope une feuille de zinc oxydee, debarrassee de sa 

 coucbe d'oxyde par une dissolution de potasse, et il a trouve 

 que les depressions les plus sensibles n'atteignaient pas un 

 dixieme de millimetre. 



— M. Day croit avoir apporte au procede de vulcanisation du 

 caoutchouc un perfeclionnemenl imporlant, en ce sens surtout 

 qu'il permel d'elendre I'operation de la vulcanisation a des masses 

 heaucoup plus epaisses : A 500 grammes de caoutchouc ou de 

 gutta-percha purifies, ajoutez 250 grammes de soufre sublime 

 et 250 grannnes d'alumine; melez aussi intiniement que possible 

 el procedcz a la vulcanisalion comme a I'ordinaire, en chaufl'ant 

 pendant quatre ou sept lieures ^ une temperature de 230 a 300 

 degres. On n'a a craindre ni production de gaz, ni boursoufle- 

 ment de la maliere, ni accidents pour les moules. On peut 

 preparer ainsi des spheres d'un decimetre de diametre, de den- 

 site et de compacite uniformes dans toute leur masse. 



